164 
L. COLOMBA 
solo visibile in parte, si notava che i caratteri strutturali erano 
differenti nelle varie parti, essendo essi riferibili al secondo od 
al primo tipo di Klein, a seconda che in dette parti compa¬ 
riva o no la sfaldatura basale. 
Nella seconda nota riferii alcune mie esperienze fatte allo 
scopo di osservare se era possibile di ottenere sperimentalmente 
una conferma alle conclusioni a cui ero giunto a proposito della 
leucite di Pompei. Operando sopra sezioni di cristalli di leucite 
dotati di struttura lamellare ed a settori, osservai come, por¬ 
tando le une e le altre ad una temperatura superiore a quella 
richiesta per la trasformazione di fase e lasciandole poscia nuo¬ 
vamente raffreddare, si avessero in esse differenze notevolissime 
di comportamento. 
Mentre nelle sezioni provenienti da cristalli inizialmente do¬ 
tati di struttura a settori non compariva nessuna modifìeazioue, 
invece in quelle provenienti da cristalli inizialmente dotati di 
struttura lamellare, sebbene talvolta con grandi difficoltà, si po¬ 
tevano avere modificazioni molto notevoli, varianti col variare 
della velocità del raffreddamento. Quando il raffreddamento av¬ 
veniva molto rapidamente si osservava nelle sezioni una ten¬ 
denza più o meno accentuata alla comparsa della struttura a 
settori ; invece quando il raffreddamento avveniva meno rapi¬ 
damente la struttura lamellare si manteneva inalterata, pur 
avendosi modificazioni spesso molto grandi nel numero e nella 
distribuzione delle lamelle; queste apparivano tanto più fitte 
e tanto più esili quanto minore era la rapidità del raffredda¬ 
mento, osservandosi, in conseguenza di tale fatto, una tendenza 
alla comparsa, a nicols incrociati, di una luminosità ondulata 
quasi uniforme. 
I risultati di queste mie esperienze, mentre per un lato con¬ 
fermavano indubbiamente quanto era stato da me ammesso a 
proposito della leucite di Pompei, per altro lato mi avevano 
permesso di giungere alla conclusione che i cristalli di leucite 
dotati di struttura a settori debbono considerarsi come appar¬ 
tenenti ad un tipo molto più stabile di quello rappresentato dai 
cristalli dotati di struttura lamellare. 
